02 



L. F. NlLBQN, 



SILBERPLATONITRIT. 

 Ag 2 .4N0 2 .Pt. 



Nach der Zerlegung von Kaliumplatonitrit mit Silbernitrat erhalt man 

 unmittelbar kein reines Produkt; man muss dasselbe wenigstens dreimal 

 bei Gegenwart iiberschussigen Silbernitrats umkrystalli siren, um ein ka- 

 limnfreies Silbersalz zu gewinnen, wie es aus folgenden Z allien einleuch- 

 tend hervorgeht: 



1) 0.241 Grm. unmittelbar nach der erwahnten Zerlegung krystallisirten 

 Salzes gaben nach dem Gliihen 0.1585 Grm. oder C5.77 Proc. Riick- 

 stand, der mit Wasser benetzt stark alkalisch r'eagirte. 



2) 0.649 Grm. einmal umkrystallisirten Salzes gaben einen Riickstand 

 von 0.442 Grm. oder 68.10 Proc., wovon Wasser 0.0185 Grm. oder 

 2.85 Proc. auszog. 



3) 0.2595 Grm. zweimal umkrystallisirten Salzes gaben einen Riickstand 

 von 0.178 Grm. oder 68.59 Proc, der mit Wasser befeuchtet noch 

 alkalisch reagirte. 



4) 0.5635 Grm. dreimal umkrystallisirten Salzes gaben einen Riickstand 

 von 0.39 Grm. oder 69.21 Proc, wovon 0.187 Grm. oder 33.19 Proc 

 Platin und 0.203 Grm. oder 36.02 Proc Silber. Dieses Salz theilte 

 der Flamme keine Kaliumfarbung mehr mit. 



Aus der Formel berechnet sich ein Riickstand von Silber -f Platin 

 69.23, Silber 36.12, Platin 33.11 Proc 



Das Salz krystallisirt in kleinen, gelblichen, diamantglanzenden, 

 nur zum Theil durchsichtigen, monoklinischen vierseitigen Prismen, an den 

 Enden von der negativen Pyramidenhalfte , mehr selten von der voll- 

 standigen Pyramide begranzt. Es ist an der Luft bestandig, im kochen- 

 den Wasser lost es sich ziemlich leicht, ist aber im kalten so schwer 

 loslich, dass nach dem Erkalten der gesattigten warm en Losung nur etwa 

 5 Proc gelost bleiben und das Uebrige sich ausscheidet. 



